Elektrolytický superoxyd stříbra. H 



V tabulce této značí tučné číslice výsledky analysí, čísla v zá- 

 vorkách hodnoty plynoucí z navržených vzorců, vesměs v procentech. 

 Podotknuto budiž, že tu, jako i na dále v celém tomto pojednání 

 vzaty za základ tyto atomové hmoty: 



Ag =: 107-67, 

 N=: 14-01, 

 0= 15-96, 

 Cl= 35-37. 



Rozvrh x)ráťe. 



Tabulka ku konci předešlého odstavce sestavená zjevuje na prvý 

 pohled, v jakém stadiu tkví otázka po složení elektrolytického super- 

 oxydu stříbra. Pomineme-li udání Wallquistova, jež jistě s pravdou 

 se míjí, i nápadně odchylného udání Hampeova, zbývají rozdíly ještě 

 4-67o obsahu stříbra obnášející. Jest tedy patrno, že pracovníci uve- 

 dení měli v rukou látky rúsné, neboť rozklad při vypírání, jak zku- 

 šenost ukázala, není tak značný a rychlý, aby při jedné a téže látce 

 rozdíly tak značné zaviniti mohl, 



I jest na snadě myšlénka, že různost tato za příčinu má, že 

 příprava superoxydu dala se za podmínek (koncentrace roztoku, inten- 

 sita proudu, hustota proudu, snad i teplota a doba, po kterou elektro- 

 lyse trvá) nikoliv jednakých, jakož z uvedeného náčrtku historického 

 nade vši pochybnost jasně se jeví. 



V celku pracovali uvedení experimentátoři, ač podrobně inten- 

 situ ani hustotu proudu neudávají s proudy poměrně silnými, a získá- 

 vali superoxyd onoho líčeného tvaru dlouhých rychle se tvořících 

 jehlic z osmistěnů složených. 



V. Novák ^^) ukázal ve své práci, že dodržením nepatrných in- 

 tensit proudových i hustot proudu získati lze superoxyd stříbra 

 v jednotlivých osmistěnných hrystaJlech^ jež jsou daleko stálejšími než 

 superoxyd popisovaný v litteratuře, jakož jest patrno z úkazu tohoto : 



Superoxyd pro kontrolu dle Mahlt připravený z 157oiiího roz- 

 toku dusičnanu stříbrnatého proudem čtyř článků Daniellových za 

 hustoty proudu na anodě 0'07 Amp. cm-^, jenž jevil v litteratuře 

 popisovaný charakteristický tvar v tyčinky seskupených osmistěnů, 

 „nemohl býti od dusičnanu stříbrnatého vyprán vodou ani po sedmi 

 dnech, kdežto superoxyd v jednotlivých krystallech daleko slabším 

 proudem připravený byl vyprán již prvý den." [^^) p. 25.] 



